---
title: "Temperaturturm auswerten"
slug: "temperaturturm-kalibrieren"
category: "Kalibrierung"
difficulty: "fortgeschritten"
excerpt: ""
---

# Temperaturturm auswerten

Der Temperaturturm ist der schnellste Weg, die optimale Drucktemperatur für ein neues Filament zu finden. In 20 Minuten weißt du, bei welcher Temperatur dein Filament sein Bestes zeigt — ohne Rätselraten.

## Was ist ein Temperaturturm?

Ein Temperaturturm ist ein einzelnes Testobjekt, das in mehreren Stufen gedruckt wird. Bei jeder Stufe senkt der Drucker die Temperatur automatisch — so kannst du alle relevanten Temperaturen in einem einzigen Druck vergleichen.

* Typisch: 8–10 Etagen, je 5–10 °C Unterschied
* Startet meist bei 230 °C, endet bei 180 °C (PLA)
* Jede Etage testet gleichzeitig: Bridging, Überhänge, Details, Stringlng
* Ergebnis: Die beste Temperatur für _dein_ Filament aus _deinem_ Drucker

## Schritt 1: Turm-Modell holen

* **OrcaSlicer:** Calibration → Temperature Tower — direkt eingebaut, keine Datei nötig
* **Bambu Studio:** Calibration → Filament Calibration → Temperature
* **PrusaSlicer / Cura:** Modell von Printables herunterladen (z.B. „Smart Temperature Tower")

## Schritt 2: Temperatur-Skript einstellen

Bei OrcaSlicer/Bambu Studio passiert das automatisch. Für PrusaSlicer und Cura muss ein G-Code-Skript die Temperatur pro Layer wechseln.

### PrusaSlicer — Custom G-Code

Unter _Filament Settings → Custom G-Code → Layer Change G-Code_ eintragen:

{if layer_z < 2}M104 S230{endif}  
{if layer_z >= 2 and layer_z < 6}M104 S225{endif}  
{if layer_z >= 6 and layer_z < 10}M104 S220{endif}  
{if layer_z >= 10 and layer_z < 14}M104 S215{endif}  
{if layer_z >= 14 and layer_z < 18}M104 S210{endif}  
{if layer_z >= 18 and layer_z < 22}M104 S205{endif}  
{if layer_z >= 22 and layer_z < 26}M104 S200{endif}  
{if layer_z >= 26}M104 S195{endif} 

Werte anpassen: Höhenwerte (2, 6, 10…) abhängig vom Turmmodell — die Z-Höhe je Etage steht im Modell-Download.

## Schritt 3: Turm auswerten

Nach dem Druck jede Etage systematisch bewerten:

| Kriterium     | Zu kalt                   | Zu heiß                     | Optimal                  |
| ------------- | ------------------------- | --------------------------- | ------------------------ |
| Layer-Haftung | Schichten lösen sich      | Gut                         | Schichten fest verbunden |
| Stringing     | Wenig bis kein Stringing  | Viele Fäden                 | Minimal, kaum sichtbar   |
| Oberfläche    | Matt, rau, Poren sichtbar | Glänzend, verschmiert       | Gleichmäßig seidig glatt |
| Bridging      | Sehr gutes Bridging       | Stark durchhängend          | Leicht durchhängend — ok |
| Überhänge     | Scharf, kaum Curl         | Wellen, Curl, Ausfransungen | Sauber bis ~50°         |

## Richtwerte nach Material

| Material  | Starttemperatur | Testbereich  | Typisch optimal |
| --------- | --------------- | ------------ | --------------- |
| PLA       | 230 °C          | 185 – 230 °C | 205 – 215 °C    |
| PETG      | 250 °C          | 220 – 250 °C | 230 – 245 °C    |
| ABS / ASA | 260 °C          | 230 – 260 °C | 240 – 255 °C    |
| TPU       | 240 °C          | 210 – 240 °C | 220 – 235 °C    |

## Häufige Fehler

* **Turm dreht sich:** Kühlung zu hoch → Turm „druckt sich selbst zu schnell ab", untere Layer noch warm. Lüfter auf 80 % für ersten Etagen reduzieren
* **Keine sichtbare Verbesserung zwischen Etagen:** Temperaturschritte zu klein (2–3 °C). Nutze 5–10 °C Schritte
* **Erste Etage hält nicht:** Bett-Temperatur prüfen, nicht Düse
* **Ergebnis schwankt je nach Filament-Farbe:** Normal — Pigmente beeinflussen Viskosität. Jede Farbe separat testen

**Workflow:**  Temperaturturm immer **vor** Flow-Rate und Retraction kalibrieren. Alle anderen Parameter hängen von der richtigen Temperatur ab — falsche Temperatur macht jeden anderen Kalibrierversuch unzuverlässig.
